318 



dulus, d. I. dasjenige Gewlclit, welches unter Voraussetzang 

 eiuer unveränderten Elasticität einen Stab von 1 Quadratzoll 

 Queerschnitt auf seine doppelte L";inge ausziehen würde. Für 

 gesuniles, ganz geradfaseriges und stark harziges Kiefernholz fand 

 ich durch Beobachtung der Biegung an zwei Stäben den Elastl- 

 citäts-Modulus gleich 2025000 und 20SS000 Pfund. Der directe 

 Versuch über die Ausdehnung eines andern sehr dünnen Stabes, 

 der mit jenen beiden aus derselben Bohle geschnitten war, ergab 

 diesen Elasticitäts-Modulus gleich 2035000 Pfund, also sehr nahe 

 übereinstimmend. Eben so ergaben zwei Stäbe desselben Ifolzes, 

 die senkrecht gegen die Richtung der Fasern geschnitten waren, 

 den Elasticitäts-Modulus aus der Biegung 39500 und aus der 

 directen Messung der Ausdehnung 37600 Pfund. Mit Rücksicht 

 auf die unvermeidlichen Beobachtungsfehler hat sich also für die 

 untersuchte Holzart die Richtigkeit der obigen Voraussetzung be- 

 stätigt. — Bar low hat aus seinen Beobachtungen über die Bie- 

 gung des gewalzten Eisens in Verbindung mit den directen Mes- 

 sungen über die Verlängerung eben derselben Stangen unter star- 

 kem Zuge ein verschiedenes Resultat gefunden; wenn diese Be- 

 obaclitutigen indessen richtig berechnet werden, und man die stärk- 

 sten Biegungen ausschliefst, so erglebt sich auch hier ein gleicher 

 Werth für den Elasticitäts-Modulus, und man darf daher wohl 

 den Widerstand jeder Faser gegen Verlängerung und Verkürzung 

 im Allgemeinen als gleich ansehn. 



Aus meinen Beobachtungen folgen für verschiedene Holzar- 

 ten die nachstehenden mittleren Werthe des Elasticitäts-Modulus 

 und derjenigen relativen Ausdehnung, wobei das Zerreifsen eintritt. 



I. In der Längenrichtung der Holzfaser. 



